т п ш Среднее. 
Нав$ска (въ граммахъ)..... 0,6883 0,6215 1,2238 
Потеря оть прокаливашя 20,39") 
510. еее вание 59:82 58:96 59:39 
АО. оке Е 10:98 11:3 11:16 
ее ак слБды  слВды слЪды 
Оо 0,38 0:58 
М а В 8:49 8:43 8:46 
Ок Ре ОЕ 0:51 0:51 
Морли О она, ее слБды  слБды слЪды 
бов — — — 
уе 100:29 
Нахождеше ЗО, и необычайно высоюй для палыгорскитовой группы 
процентъь 10, заставили болфе критически отнестись къ однородности и 
чистотБ взятаго для анализа матерала. И дЪйствительно, однородность 
вещества оказалась недостаточной. Такъ: 
1. Водная вытяжка обнаружила присутстве значительнаго количества 
Ее0, Ма, 50, и органическихъ веществъ, слфды 51 и А1; Ее,О, не оказалось. 
2. При расщеплени вещества иглой (подъ бинокуляромъ) были зам$- 
чены порошковато-землистыя (не волокнистыя!) включеня желтоватаго ве- 
щества, оказавпияся при дальнфйшемъ изслБдованш скопленями, главнымъ 
образомъ, ближе не опред$ленныхъ сульФатовъ желфза. 
3. При прокаливани вещества въ запаянной трубкф выдфляющаяся 
вода имфетъ кислую реакщшю, чувствуется запахъ, напоминающий запахъ 
продуктовъ сухой перегонки органическихъ веществъ. 
4. Изученше подъ микроскопомъ тонкихЪ разрЪзовъ минерала (въ отра- 
женномъ п проходящемъ свЪтЪ), окрашенныхъ различными анилиновыми кра- 
сками, дало поводъ подозр$вать присутствые мелкихъ зернышекъ посторон- 
няго минерала. 
ДЪйствительно, когда, тщательно промытый остатокъ отъ дЪйетвя кон- 
центрированной Н.ЗО, на минералъ — предполагавиййся «химически выдф- 
ленный БО.» — быль обработанъ растворомъ МХаОН, то на днф чашки ос- 
тался чрезвычайно мелкай бфлый порошокъ, царапающий стекло. Порошокъ 
черезъ нфсколько минуть вполнф улетучивалея отъ дйстыя НЕ. Подъ ми- 
1) См. ниже. 
